- 8 — 
Il nichel venne preferito come materiale catodico, poiché esso sembra ri- 
sultare tra i metalli più attivi nei processi d' iodurazione elettrolitica. 
Il catodo di nichel era costituito da una reticella R (Fig. II) avvolta a spi- 
rale e con superfìcie (calcolata in base al diametro e lunghezza complessiva 
dei fili) di cm.' 33; per aumentarne l'attività si depositarono su ciascun elet- 
trodo, prima dell'uso circa gr. 0,75 di nichel spugnoso (per il processo di spu- 
gnificazione v. p. II a ). 
L'intensità di corrente fu tenuta esattamente a 0,5 Amp. per tutta la durata 
di ogni singola esperienza: le intensità di corrente catodica erano inferiori ad 
1,5 Amp. per dm.quad., ma non esattamente precisabili; in ciascun caso però 
esse furono uguali e costanti. 
Il catolita risultò sempre di 50 cm. di soluzione 0,55 X di H, SO, in alcole 
al 97 °/o (solvente catodico) nel quale si sciolsero ogni volta i diversi acidi non 
saturi da idrurare (depolarizzanti), nelle proporzioni indicate in tabella a pag. 14. 
Il catolita era contenuto in un vasetto poroso V ( Fig. II ) lavato (v. metodo in 
parte 11') ed attraverso cui si facevano prima dell'uso, filtrare, con aspirazione 
circa 100 ceni, di solvente catodico. Si adoperò H,SO t /0,5N in H 2 () come anolita 
ed un grosso filo F di platino, piegato ad anello, come anodo. Versata in V 
la soluzione del depolarizzante il cui potere di depolarizzazione doveva stu- 
n 
Fig. II. — (Circa un terzo della grandezza naturale). 
